— 981 — 



Holz abzugeben habe, um gut imprägnirt zu werden, und 

 man setzt dem gemäss das Auspumpen des Kessels dann so 

 lange fort, bis sich eine entsprechende Wassermenge in dem 

 Condensor verdichtet hat. Hierauf füllt man den Imprägnirungs- 

 kessel vermittels fortgesetzter Saugung mit der Imprägnirungs- 

 flüssigkeit ganz an und geht zu dem gewohnten Druckver- 

 fahren über, das bei 6 oder mehr Atmosphären ausgeführt 

 wird. Dann lässt man die Imprägnirungsflüssigkeit ablaufen 

 und nimmt die Hölzer gleich aus dem Kessel oder lässt sie in 

 demselben erst erkalten, oder endlich man entfernt die Im- 

 prägnirungsflüssigkeit nicht sofort aus dem Kessel, lässt viel- 

 mehr die Hölzer sich in dieser mit abkühlen. „Das beschrie- 

 bene Verfahren eignet sich", laut Mittheilung, „für Hölzer in 

 jedem Zustande von Trockenheit, vor allem auch für frisch 

 gefällte Hölzer, und wird bei diesen, im Besonderen bei Buchen- 

 holz, eine vollständige Imprägnirung erzielt, ohne dass ein 

 Reissen oder sonst eine nachtheilige Einwirkung oder gar eine 

 Zerstörung der Holzfaser eintritt." 



Nach diesem letzten Verfahren soll die Aufnahmefähigkeit 

 des Eichenholzes pro Cubikraeter 150 bis 200 kg Theeröl be- 

 tragen. Für die anderen mit Theeröl in der zuvor beschrie- 

 benen Weise imprägnirten Schwellen, die ich zur Untersuchung 

 von der Firma Jul. Rütgers erhielt, giebt das Begleitschreiben 

 als Aufnahme pro Cubikmeter an für Eichenholz 85 kg, für 

 Buchenholz ca. 360 kg, Kiefernholz ca. 300 kg. Für die mit 

 Zinkchlorid unter Zusatz von Carbolsäure nach erfolgtem Däm- 

 pfen, entsprechend früherer Beschreibung, imprägnirten Schwellen 

 giebt das Begleitschreiben eine Aufnahme an: für Eichenholz 

 pro Cubikmeter 155 kg, für Buchenholz 320 kg, für Kiefern- 

 holz 300 kg. 



Dieses mir zur Verfügung gestellte Material habe ich in 

 Quer- und Längsstücke zerlegen lassen und dasselbe makro- 

 und mikroskopisch untersucht. 



Auf Grund dieser Untersuchungen steht mir selbstverständ- 

 lich ein Urtheil darüber nicht zu, wie sich im Mittelwerth der 

 Erfolg der einzelnen Iraprägnirungsverfahren herausstellt. Ich 

 musste mich vielmehr damit begnügen, zu constatiren, was die 

 einzelnen Verfahren im besten Falle zu leisten vermögen. Dass 

 ich besonders gut imprägnirte Schwellen zur Untersuchung er- 

 hielt, wurde mir von der Firma Jul. Rütgers direct mitgetheilt. 



